120 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
D’après les expériences de M. André Le Châtelier (i) 
l’aluminium incorporé au cuivre depuis o à lo p. c. 
fournit une série de bronzes de plus en plus résistants à 
la rupture. MM. Héroult, Minet, Cowles, Ponthière, 
Edw. Self et nombre d’autres expérimentateurs ont vérifié 
le fait sur des alliages des provenances les plus diverses (2). 
Les laitons d’aluminium diffèrent des bronzes par la 
présence d’environ 3 o p. c. de zinc. Leur teneur en alu- 
minium varie de 1 à 3 p. c. ; elle ne doit jamais dépasser 
2 p. c. pour des laitons renfermant 40 p. c. de zinc, car 
un excès d’aluminium rend l’alliage dur et cassant, à 
mesure que la quantité de zinc augmente. Le kilogramme 
coûte de 1,75 fr. à 2,1 5 fr. suivant le titre de l’alliage. 
Les laitons d’aluminium ont des propriétés remar- 
quables qu’on peut faire varier dans des limites très 
étendues en modifiant leur composition. Ils sont moins 
malléables que l’aluminium pur, mais plus rigides, plus 
résistants et plus durs. On peut, avec avantage, les sub- 
stituer dans une foule de cas aux bronzes ordinaires, au 
fer et à l'acier. 
Depuis que des procédés nouveaux ont abaissé le prix 
de l’aluminium, on a employé ce métal au surafîinage 
des fers et de l’acier, au sortir du convertisseur ou du four 
à sole. Ajouté à l’acier à la dose de trois millièmes au 
plus, l’aluminium réduit les restes d’oxyde de fer avec plus 
d’énergie que le silicium et le manganèse généralement 
employés. Vu les quantités si petites exigées par ce raffi- 
nage, on n’est pas exposé à introduire dans l’acier un corps 
étranger en proportion assez forte pour altérer ses pro- 
priétés. Le réducteur s’élimine par oxydation, presque en 
totalité. Si l’on veut, il n’en reste, à l’état d’aluminium allié, 
que des traces qui souvent échappent à l’analyse. La pré- 
(1) Compter rendus, 
(2) Moniteur scientifique, janv. 1892, [4], IV, 39. — Ad. Minet, L’A/en«(- 
niuni, fabrication, emplois, alliages, pp. 172 et suiv. 
